BEITRAGE ZUR CHEMIE DES CALCIUMS. 



181 



Schäften, so wie aucii die auffallendsten chemischen Eigenschaf- 

 ten des Calciums bestimmen. 



Auch Andere befassten sich mit der Darstellung dieses Me- 

 talles. Nach Frey * kann man mittels dem von Mathissen em- 

 pfohlenen Vorgehen das Calcium in 2 — 4 Gramm schweren Ee- 

 gulis erhalten. Lies-Bodart und Jobin haben das Calcium aus 

 Calciumjodid durch Natrium reducirt; die Eeaction jedoch, welche 

 bei hoher Temperatur verläuft, kommt nach Dumas nur unter 

 grossem Drucke zu Stande. Caron hat dieses Met«^ll mittels Ee- 

 duction von Calciumchlorid mit einem Überschuss von Natrium 

 und Zink hergestellt und Hess aus der Legirung von Zink und 

 Calcium das Zink bei hoher Temperatur verdampfen. Unter diesen 

 Darstellungsweisen ergiebt zweifellos die MATHissEN'sche das 

 Metall am reinsten ; doch ist nach meinen Erfahrungen auch das 

 auf solchem Wege gewonnene Calcium nicht gänzlich rein, son- 

 dern eisenhaltig. Mathissen hat nämlich das Calciumchlorid zwi- 

 schen Eisenpolen elektrolysirt, so, dass der positive Pol aus einem 

 grossflächigen Eisencylinder, der negative aber aus einem dünnen 

 Eisendrahte bestand. Es ist offenbar, dass auch das auf dem posi- 

 tiven Pole entstehende Eisenchlorid unter der Einwirkung des 

 Stromes zersetzt und das Bisen sammt dem Calcium auf dem 

 negativen Pole ausgeschieden wird. Peines, von Eisen freies Cal- 

 cium kann man mittels dieses Verfahrens höchstens dann erhalten, 

 wenn wir mit der Elektrolyse nach kurzer Zeit innehalten, näm- 

 lich dann, wenn sich das Eisenchlorid in der Masse noch nicht auf- 

 gehäuft hat. Mathissen arbeitete mit sechs BuNSEN'schen Elemen- 

 ten und jedesmal dauerte die Elektrolyse eine halbe Stunde. Nur 

 in einem Falle — bemerkt er ■ — gelang es ihm einen Calcium- 

 Eegulus zu gewinnen, sonst war das Metall immer in kleinen 

 Körnchen in der Masse verstreut. Nach ihm gelingt die Erzeu- 

 gung des Metalles sicherer, wenn man als positiven Pol eine gross- 

 flächige Kohlenplatte, als negativen aber einen Eisendraht ver- 

 wenden und den Eisendraht während der Dauer der Elektrolyse 

 von drei zu drei Minuten heraushebt und das angeklebte Cal- 

 ciumkügelchen davon ablöst. 



* Ann. d. Chem. u. Pharm. CLXXXII. 367. 



